( 316 ) 
grand état de pureté, en versant une dissolution d’iodure de potassium 
dans une dissolution d'azotate d'argent ; il se précipite alors sous la forme 
d’une poudre insoluble d’un jaune clair, noircissant lentement à la lumière. 
Pour obtenir la substance fondue, il suffit, après avoir lavé et séché Piodure 
précipité, de le chauffer graduellement dans un creuset de porcelaine 
vernie, où il se colore de plus en plus en rouge brun, et fond ee oh 5 
400 degrés en un liquide brun foncé, doué d’une grande mobilité. La me 
tière en fusion peut être coulée dans de petits moules en porcelaine 
chauffés à lavance, dans lesquels elle se prend en une masse compacte, 
très-dense, souvent fendillée, La structure en est cristalline à grains inssla 
dureté peu considérable, la consistance analogue à celle du chlorure d ar- 
gent, mais plus ferme. En se refroidissant, la matière a repris un tointe 
jaune semblable à celle de la cire et tournant parfois au verdâtre omi 
l’orangé. Elle est presque inaltérable à la lumière. Un fragment réduit ap 
poudre donne une couleur jaune clair très-pure. La masse peut être aisé- 
ment taillée dans des sens divers, et les surfaces taillées sont susceptibles 
de prendre un très-beau poli, dont l'éclat le cède à peine à celui du dia- 
mant. La densité de liodure d'argent fondu est 5,687 à zéro, d'après 
M. H. Sainte-Claire Deville. ; 
» L'iodure d'argent existe tout formé dans la nature. Reconnu d’abord 
par Vauquelin parmi des minéraux du Mexique, il a été trouvé depuis dans 
diverses localités, notamment à Chañarcillo (Chili), par M.:Domeyko. Une 
analyse faite par M. Damour, sur un échantillon de cette dernière localité, 
a donné 54,03 d'iode et 45,72 d'argent. > : 
» La forme cristalline de cette espèce minérale, considérée d’abord 
comme cubique, puis comme rhombique, a été définitivement reconnue par 
M. Des Cloizeaux en 1854, comme appartenant à un prisme hexagonal ré- 
gulier, doué d'un clivage très-net suivant la base et terminé par une py- 
ramide à six faces. La densité a été trouvée par M. Damour d’abord de 
5,707, puis récemment, sur des échantillons très-purs, de 5,677 à 14 de- 
grés. 
» On sait que M. H. Sainte-Claire Deville est parvenu, dans ces derniers 
temps, à produire de beaux cristaux artificiels de cette substancé, en plon- 
geant une lame d'argent dans une dissolution hydriodique d’iodure de ce 
métal. Ces cristaux sont très-brillants, transparents et d’une teinte jaune 
de soufre påle. Dès lors, l'étude de la substance, sous forme cristallisée, a 
pu être poussée plus loin qu’avec les cristaux naturels toujours très-petits 
et d’une grande rareté. 
